372 Vereinszeitung. 



3) Zum Anstriche von Metallen, als Eisen, Zink, um dieselben 

 vor der Oxydation zu schützen; zum Bemalen von Glas und 

 Porcellan. 



4) Zum Anstriche oder zur Verkieselung von Steinen, namentlich 

 porösen Kalksteinen und allen solchen, welche der Verwitte- 

 rung unterworfen sind. 



5) Zum Drucken auf Papier und Gewebe. 



6) Zur Anfertigung von hydraulischem Kalke oder Roman-Cement. 



7) Zum Kitten von Glas, Porcellan, Steinen und Metallen. 



1) Anstrich auf Holz. Das Wasserglas schützt das damit an- 

 gestrichene Holzwerk gegen die Einwirkung des Feuers, des Wassers 

 und der Luft. Beim Anstriche des Holzes mit Wasserglas muss 

 man mehr den Nutzen als die Schönheit im Auge haben. Das Holz 

 wird durch diesen Anstrich auf seiner Oberfläche gleichsam ver- 

 glaset, wodurch es ausser der so schätzenswerthen Eigenschaft, kein 

 Feuer zu fangen, auch noch sehr bedeutend an Dauerhaftigkeit 

 gewinnt. Ein solcher Anstrich verliert weder durch die Feuchtigkeit, 

 noch durch die Luft seine Eigenschaften. Zart gearbeitete Gegen- 

 stände von Holz, welche leicht reissen und sich werfen, können nur 

 sehr vorsichtig mit Wasserglas angestrichen werden, weil dasselbe 

 eine zum Gebrauche bereitete Auflösung in Wasser ist. In der 

 Regel werden die Hölzer durch diesen Anstrich gebräunt, junges 

 Eichenholz nimmt die Farbe von altem an; Hölzer mit weissem, 

 dichtem Gewebe, als Eschen- und Weissbuchenholz, eignen sich zu 

 diesem Anstriche am besten. 



Beim Anstriche des Holzes mit Wasserglas muss man ganz 

 besonders eine concentrirte Auflösung vermeiden, da hier eine so 

 feste chemische Verbindung nicht statt findet, wie beim Anstriche 

 des Kalkmörtels mit Wasserglas, sondern die Farben und der kiesel- 

 artige Ueberzug gleichsam einen Firniss bilden, welcher sich blättert, 

 wenn derselbe zu dick gestrichen wird; Marquardt empfiehlt 

 daher zum Anstriche von Holz 1 Pfd. 33grädiges Wasserglas mit 

 5 Pfd. Wasser zu verwenden, mehrere Anstriche aufzutragen, aber 

 jedesmal gut trocknen zu lassen, bevor man einen neuen An- 

 strich aufträgt. Soll das angestrichene Holz der Feuchtigkeit aus- 

 gesetzt werden, so nützt es nichts, dasselbe mit einem so dicken 

 Ueberzuge zu versehen, dass es lackirt erscheint, da derselbe ab- 

 gespült wird. Deraungeachtet haftet das AVasserglas aber, was in 

 die Poren des Holzes eingesogen ist, und bildet mit der Holzfaser 

 eine chemische Verbindung, welche dem Feuer und der Fäulniss 

 Widerstand leistet. Soll das Holz mit Farben versehen werden, 

 welche indessen nicht sehr fest haften, so wird am besten zuerst 

 33grädiges Wasserglas mit 5 Th. Regenwasser verdünnt, hierzu Vio 

 fein geschlämmte Kreide gegeben und der Anstrich aufgetragen. 

 Nach dem Trocknen giebt man einen zweiten Anstrich mit etwas 

 mehr Kreide und endlich den dritten, indem man die Farben, welche 

 aufgetragen werden sollen, mit starkem Wasserglase abreibt. Es 

 können nicht alle Farben beim Anstriche mit Wasserglas gebraucht 

 werden, über welchen Gegenstand das Nähere beim Anstriche auf 

 Kalkmörtel mitgetheilt werden wird. Nach Marquardt's Erfah- 

 rungen giebt ein Wasserglasanstrich ohne Farbezusatz dem Eichen- 

 holze eine sehr angenehme Färbung, ähnlich dem frischen Maha- 

 goni, während das Tannenholz eine dem Kirschbaume ähnliche 

 Färbung annimmt. 



Holz, Papier, Leinewand, ja sogar Stroh, welche mehrmals mit 

 Wasserglas angestrichen sind, fangen durchaus nicht mehr Flammen, 



